( 797 ) 

 2*. Une chauffe ingale, ou un soudage suivant la longueur; 

 3. Les chocs successifs, les frottements de toutes sortes; 

 ^o. Les dcharges lectriques; 



5". L'action d'un courant lectrique, ou d'une armature aimante; 

 6. L'abandon au voisinage del surface du globe, et notamment dans 

 une position perpendiculaire au mridien magntique ; 



Alors la structure molculaire subit, suivant l'nergie de ces actions et 

 suivant la temprature laquelle on agit, les modifications suivantes. 



La pte du silicate neutre n'est plus amorphe, la structure des parties 

 mtaUiques n'est plus pseudo-rticulaire. On observe surtout, suivant l'axe 

 de figure de la pice de fer, des cristaux bacillaires de silicate neutre. Ces 

 cristaux prsentent plusieurs clivages faciles, mais principalement suivant 

 im angle peu inclin sur l'axe du prisme. En outre, les parties mtalHques 

 ne sont plus galement rparties dans la pte vitreuse; elles offrent une 

 tendance marque se grouper en fuseaux suivant l'axe des ples des cris- 

 taux. Alors la pte mtallique offre un phnomne de cristallisation avec 

 emptement, analogue, jusqu' un certain point, au fait de cristallisation 

 rhombodrique du grs de Fontainebleau. 



Si l'on examine, aprs emploi , la structure des pices de rsistance, et 

 notamnjent d'un essieu de malle-poste, ou bien de gros camion, originaire- 

 ment de fer nerveux, on reconnat bientt, suivant l'axe de figure, et sur- 

 tout sur le milieu et la naissance des fuses, des cristaux bacillaires de 

 silicate emptant des parties fusiformes de fer mtallique , groupes surtout 

 paralllement leur axe. De l les phnomnes de structure facettes que 

 prsentent la rupture les essieux, les arbres de couche, et en gnral les 

 pices de rsistance. 



Pour les combattre, je me suis attach : 



1. A rduire par un fort ressuage la houille la quantit relative de 

 pte vitreuse qui, dans les fers ordinaires , va souvent jusqu' 0,007 ^^ 

 poids total ( I ) ; 



3". A lutter contre les forces qui provoquent la structure prismatique 

 et fusiforme suivant l'axe de figure; 



3. A dtruire ultrieurement toute modification de structure molcu- 

 laire, rsultant du travail au feu et sous le marteau, par un simple recuit 



(i) Aussi recherche-t-on pour les essieux, les vieux fers et les riblons dans lesquels 

 la quaniite' de silicate est gnralement moindre que dans les fers ordinaires. 



